解説

分子を自在につなげる
河 内 岳 大Takehiro KAWAUCHI

理工学部物質化学科准教授

Associate Professor, Department of Materials Chemistry

つなげる

1．はじめにことで分子はより複雑な表情を見せ，様々な機能を獲得することができる．筆者はこれま

専門分野を問われたとき，筆者は「高分子合成」

でに，機能構築の最小単位である原子・分子を精密と答えることにしている．化学系の方ならば十分だに連結する技術（精密重合）を駆使して，構成単位が，そうではない場合，身近にあるプラスチック製からは想像できない機能を発現する新しい高分子の品を指して「この研究をしています」と説明する開発に取り組んできた．本稿タイトル「分子を自在（逃げる？）ことが多い．幸い，ペットボトル，パにつなげる」は筆者も含めた高分子合成屋の目標でソコンやプリンタの筐体，まさにこの文章を打ち込あり，その頂は遥か遠い．登山口から間もない若輩んでいるキーボードなどなど，例を示すのに事欠く者であるが，自身の足跡（あしあと）を紹介したことはない．プラスチックに代表される高分子は身い．の回りに溢れ，生活を支えているが，溢れているのはなにも「身の回り」だけではない．我々の身体には無数のタンパク質や DNA などの生体高分子が含2．分子を精密につなげる：
精密重合による一次構造制御

まれ，それらは生命機能の根幹を成している．なぜ， 高

合成高分子はモノマーと呼ばれる低分子化合物を分子なのだろうか．高分子とは，多数のつなげることで得られる．この「つなげる」反応の原子・分子がつながったものであるが，この「つなことを重合という．分子量，末端基，モノマーユニがり」により現れてくる様々な特性がある．例えットの順番など，化学結合によって決定する構造をば，飽和炭化水素の場合，炭素数が 1 のメタンはど合成高分子における一次構造という．一次構造は重れだけ集めても当然気体であるが，炭素数 1000 を合したときに決定する構造であり，分解などの別の超えてつなげたポリエチレンは柔軟で丈夫なフィル反応が起こらない限り変化することはない．この一ムとなり，ビニール袋として利用される．また，ヌ次構造を厳密に制御する重合系の研究は，1956 年

クレオチド（アデニン，グアニン，チミン，シトシに Nature 誌に掲載され た Szwarc の論文「‘Living’ン）が一次元につながった DNA は，このヌクレオPolymers」を大きなブレイクスルーとして発展しチドの並び順によって情報を記録し，遺伝を担う．

た1）．60 年余り経った今日では，モノマーの種類に―７―よって最適な重合系を選択することで，ある程度のマーが典型的な例として知られている．これら立体一次構造制御ポリマーを得ることができるようにな規則性ポリマーが得られる重合を立体特異性重合とった．分子量制御や停止末端への官能基の導入，ブいい，PMMA についても，it-体と st-体を重合条件

ロック共重合体の合成などは成長反応が容易に失活で作り分けることができる．it-体と st-体は，化学する系では達成できず，成長活性種が重合中生き構造は同じで立体構造のみが異なる立体異性体であことが要求されるため，これらの一次構造るが，結晶構造，ガラス転移点，融点，溶解性など（分子量，末端基，モノマーユニットの順番）を制の基礎物性が全く異なるため，ポリマーハンドブッ御する重合系はリビング重合と呼ばれる（厳密にクでは別種のポリマーとして取り扱われている．ているは，「不可逆の停止と不可逆の連鎖移動が起こらな分子量，末端基，モノマー連鎖，さらには立体規

い連鎖成長重合」がリビング重合と定義される）．

則性までを同時に制御する重合系が立体特異性リビ

リビング重合で制御できる一次構造以外に，もう一ング重合である．筆者らは，MMA の立体特異性リつ高分子の特性を左右する重要な一次構造がある．

ビング重合で得られるポリマーアニオンを［C60］

それは，モノマーユニット間の立体化学であり，立フラーレン（C60）でエンドキャップすることで，

体 規 則 性 と い う．図 1 に メ タ ク リ ル 酸 メ チ ル

停止末端に C60 ユニットを有する it-PMMA を合成（MMA）の重合で得られるポリメタクリル酸メチル

した2）．ポリマーアニオン（エノレートアニオン）（PMMA）を例として挙げている．PMMA では，主の反応性が低いため，フラーレン導入量は 40％ 程鎖を構成するのはメチレンと 4 級炭素である．その度であったが，末端 C60 の極性溶媒中での会合現象

4 級炭素にメチル基とメチルエステル基が側鎖としを利用することで C60 を有するポリマーのみを単離て結合した化学構造であるため，繰返し単位の配置することに成功した．精製後に得られたポリマーで 2 種の立体異性が生じる．2 つの繰返し単位（2は，高分子量（10 万以上），狭い分子量分布（Mw/連子）で立体配置が同じものをメゾ（m），逆のもMn＝1.14），高立体規則性（mm＝98％），C60 導入率のをラセモ（r）という．この立体配置が規則正し100％ の精密構造制御ポリマーであり，筆者自慢のいポリマーを立体規則性ポリマーといい，主鎖を平一品である（図 2）．原子間力顕微鏡（AFM）によ面ジグザグ（全トランス）型として表記した場合にる一分子観察では，ポリマー鎖末端に結合した C60mmmmm…と な る イ ソ タ ク チ ッ ク（it）ポ リ マ ー，を明瞭に観察することができる．このポリマーは，および rrrrr…となるシンジオタクチック（st）ポリ

後述の主鎖ラセン（螺旋）によるステレオコンプレ

図1

MMA と立体規則性 PMMA―８―図2

it-PMMA-C60 の AFM 高さ像

図 3 it-PMMA と st-PMMA が形成するラセン構造の分子モデルと模式図

ックス形成と末端 C60 の自己会合の二つのモードの組織化能を有しているため超分子構造体のビルディでのラセンは決して珍しいものではない が，2/1,ングブロックとして機能し，C60 会合体をコアとす3/1, 4/1 ラセンなど，タイトな 1 重ラセンである場るナノ粒子やナノネットワークなどを構築すること合がほとんどである．対して，立体規則性 PMMAは 極 め て 特 異 的 な ラ セ ン を 形 成 す る（図 3）．it-3）ができる ．

PMMA は 10/1 ラセンが 2 本絡み合い，合成高分子

3．高分子ラセン：二次構造制御による分子機能の発現としては珍しい 2 重ラセン構造であることが X 線回折（XRD）ならびに AFM による直接観察から明DNA やタンパク質などの生体高分子は厳密に制らかにされている．他方，st-PMMA のラセンは 1御された一次構造を有している．その精緻にプログ

重だが，トルエンなどの溶媒存在下でのみ形成し，ラムされた一次構造に従い，α-ヘリックスや β-シ74/4（18.5 モノマーユニットで 1 回転）と非常にゆート，二重ラセンなどの二次構造を形成し，時空間るやかな構造をとる．そのラセンの内孔は直径約 1特異的に組織化することで極めて高度な生命機能をnm にもなり，溶媒分子はその内外に配置して共結発現する．一次構造制御の次のステップは，二次構晶となる．また，it-体と st-体の組み合わせでもス造（高分子鎖 1 本で記述される空間的配座（コンフテレオコンプレックスと呼ばれる高分子錯体を形成ォメーション））の制御である．1951 年に Paulingする．ステレオコンプレックスの構造は，it-体の 2によるタンパク質の α-ヘリックス構造，1953 年に重ラセンのまわりを st-体のラセンが取り巻いた 3は Watson と Crick による DNA 二重ラセンの構造重ラセン構造（図 3 で示した it-体と st-体のラセンが提唱されたのはあまりに有名だが，その直後のを足し合わせた構造）であることが熊木らにより明1955 年には Natta らがチーグラー触媒によるプロらかにされている5）．

ピレンの立体特異性重合を報告し，得られたイソタクチックなポリプロピレンが結晶状態でラセン構造

3.1

高分子ラセンによるフラーレンの包接を形成していることを示した4）．この it-ポリプロピ

筆者は st-PMMA の 74/4 ラセン構造がホスト分子

レンは，モノマーユニット 3 つで 1 回転（3/1）のとして作用し，フラーレン類やピレンなどの多環芳ラセン構造を形成する．一方，メタロセン触媒など香族炭化水素類を包接して結晶性の錯体を形成するで得られる st-ポリプロピレンは 2/1 ラセンの結晶ことを見出した6）．図 4 にその包接の様子を示して構造をとる．一般的に，立体規則性ポリマーはラセいる．C60 のトルエン溶液（図 4 a）に st-PMMA をン構造を形成し，結晶化するものが多い．結晶状態

加え，110℃ に加熱して均一溶液とする．このサン―９―

図4

st-PMMA による C60 の包接

プルを室温まで徐冷するとゲル化が起こる（図 4b）．このゲルを遠心分離により沈降させると，st-図 5 （A）水面上で形成させた st-PMMA/C60 包接錯体 LB 膜の AFM 像．
（B）分子計算により得られた st-PMMA/C60 の最適化構造．

PMMA と C60 が包接錯体を形成しているため，ゲル部のみ C60 由来の濃紫に着色し，上澄み液は無色中で一次元に配列していることも確認できる．C60透明となる（図 4 c）．「こんな簡単な実験で分子レを一次元に配列した材料としてはカーボンナノチュベルのことが言えるのか？」と懐疑的な読者もおらーブの中に C60 が取り込まれたナノピーポッドが良れることと思うが，通常の高分子ゲルでは分子としく知られているが，st-PMMA/C60 は安価に作製でて溶解している C60 をトラップすることはなく，上き，そのプロセスでは高温・高真空を必要とせず，澄みの着色は元の母液と変わらない．減圧乾燥によ取扱いも容易である．最近，st-PMMA/C60 フィルム

り溶媒であるトルエンを除去しても C60 の相分離はを活性層として用いることで，一次元配列した C60見られず，均一な st-PMMA/C60 包接錯体フィルムへのチャージ注入によるクーロン爆発を動作原理とが得られる．フィルムの偏光顕微鏡観察，示差走査する不揮発性メモリーデバイスが作製され，低次元熱量測定及び XRD により，ラセン構造を維持したフラーレン配列材料としての展開が示された7）．

結晶性錯体であることを確認している．C60 は凝集力が極めて強く，相分離することなく高濃度フィル

3.2

ムを得ることは極めて難しいが，本系では C60 含量
23.5 wt％の高 C60 濃度フィルムを C60 の化学修飾無高分子ラセンによるサイズ認識：高次構造による協同効果

st-PMMA/フラーレン包接錯体は，C60 だけでなく，C70, C84 などのサイズがより大きなフラーレンしに得ることができる．
また，この st-PMMA/C60 錯体は，水面 上 で 単 分類を用いても得られる．これら包接錯体の XRD か子膜（Langmuir-Blodgett 膜）と し て も 形 成 さ せ るら，ゲスト分子のサイズに応じて st-PMMA ラセンことができる．得られた LB 膜の AFM 観察ではラ構造がフレキシブルに変化していることが確認できセン構造のバンドルが確認でき（図 5 A），透過型た．そこで，C60 と C70 が共存した場合の包接現象

電子顕微鏡（TEM）観察では C60 分子が高分子結晶について調べたところ，サイズの差が僅かであるに― １０ ―

図 6 （A, B） C60/C70 混合トルエン溶液中での st-PMMA 包接錯体ゲルの作製．
（C）C60/C70 のトルエン溶液（Before）と st-PMMA 包接錯体より単離したフラーレン（After）の HPLC 溶出曲線．

も関わらず，st-PMMA は極めて高い選択性で C708）別能を発現する（C60/C70 混合物では C70 が優先）．と包接錯体を形成していることがわかった ．この

これは，st-PMMA のラセンがゲスト分子に応じて選択性を利用することで，C60/C70 等量混合物中かフレキシブルにその内孔空間を変化させるためであら C70 の単離を行うことができ，1 回の抽出操作でり，ラセン構造特有の機能と言える．

純度 99.8 wt％の C70 が回収率 56％ で得られる（図6）．また，興味深いことに，あらかじめ st-PMMA/3.3

高分子ラセンの巻き方向制御による光学活性C60 包接錯体ゲルを作製しておき，そこに C60 に対ラセン高分子の重要な機能として筆頭に挙げられして僅か 1 wt％の C70 を添加するだけでほぼ全 量るのは，巻き方向（右巻き，左巻き）に起因したキ（99.7％）の C60 が放出される．この 現 象 は，少 量ラリティである．岡本らは 1979 年に光学活性配位の C70 の包接でゲル中のラセン構造全体が協同的に子である（−）−スパルテインを用いてメタクリル変化していることを示しており，ラセンが集合した酸トリフェニルメチルのアニオン重合を行うこと高次構造を考えなければ説明がつかない．まさに，で，巻き方向が一方向に制御されたラセン高分子を酵素と基質の相互作用における induced-fit モデル

不斉合成することに成功した9）．この光学活性ポリを彷彿とさせる．さらに，より大きなフラーレンとマーは液体クロマトグラフィー用のキラル固定相と錯形成し易いという特徴を利用すれば，たった 1 回して利用され，医薬品を含めた多くの鏡像異性体のの包接錯体形成抽出を行うことで，煤のトルエン抽分離・分析に用いられている．st-PMMA ラセンの出物（C60 : C70：高次フラーレン＝64 : 27 : 9）から，向きを制御できれば，安価というだけでなく，分子高次フラーレン含量 95％ 以上のフラーレン混合物包接能に起因する新しい光学活性材料が期待できるを得ることもできる．

（図 7）．筆者らは，キラル化合物（例えば，1-フェフラーレンを包接する化合物としては，カリックニルエタノール（1））を共溶媒として用いることスアレーン類やシクロデキストリン類をはじめ，で，st-PMMA ラセンの巻き方向を制御することに様々な低分子ホストが開発されている．これらは成功した5, 10）．光学活性 st-PMMA/C60 包接錯体はゲ「鍵」と「鍵穴」の関係で言い表されるように，ホルとして得られるので，ラセン誘起に用いた 1 は溶

スト分子はサイズが固定された空間を有し，そのサ媒洗浄により容易に除去できる．1 除去後のゲルのイズに当てはまるゲストのみが包接される．一方，

赤外領域円二色性測定（VCD）では，PMMA の吸st-PMMA のラセン構造は，様々なサイズのフラー収領域に CD が観測され，そのスペクトルは第一レン（C60, C70, C84…）を包接するだけでなく，異な原理計算の予測と良い一致を示す．また，紫外可視るサイズのフラーレンが共存する場合にはサイズ識円二色性（ECD）スペクトルで は C60 の吸収領域― １１ ―

これが高分子合成の面白さである．

4．分子を合目的に組み上げる：分子回路
4.1

高分子配線

折角の機会なので，もう少し拙文にお付き合いいただきたい．
「分子を自在につなげる」ことができれば，もちろん合目的につなげるだろう．例えば，既存の電子部品を分子に置き換えて，電気回路を組むことができれば・・・と考えた先人は当然いた．
分子の電子状態を巧みに利用する分子素子（あるいは 分 子 回 路）は，1974 年 に Aviram と Ratner に よ
図7ラセン構造による光学活性．って提案された金属電極間をドナー─アクセプター構造の架空分子で架橋した Molecular Rectifier（分（334 nm）に明瞭な誘起 CD が観測される．C60 は子整流器）の理論研究に端を発する11）．当時の半導アキラル分子であるので，観測された誘起 CD は体集積回路の集積度は数千個に過ぎず，分子素子にC60 が一方向に片寄った st-PMMA ラセンに包接さよるコンピューティングが夢見られたわけだが，れ，キラルな環境下にあることに起因する．これ2018 年現在，残念ながら筆者の周りに分子コンピは，st-PMMA ラセンから成るゲルがキラルな反応

ューターは見当たらない．電極間を分子でつなげる場を提供できることを示唆しており，酵素を模倣し「分子回路」の研究は，金属細線の破断と再接触にた不斉触媒としての応用が期待できる．

よる電極間ナノギャップ作製法（MCBJ）や走査トこの光学活性 st-PMMA ゲルを用いて，フラーレン ネ ル 顕 微 鏡（STM）を 用 い た 偶 発 的 分 子 配 線

ン煤からの高次フラーレンの抽出を行うと，高次フ（ギャップ間を，たまたま分子が架橋することででラーレン類の光学分割が可能となる．発表当時，リきる配線）による単一分子計測が現在の主流となっサイクル HPLC などを駆使しても C84 までの光学ている．また，構造有機化学や超分子科学の分野で分割が限界であったが，本手法によって，C86, C88,は，分子スイッチや分子メモリーなどの機能を冠す

C90, C92, C94, C96 の光学活性高次フラーレンを得るる分子が多数開発されてきたものの，そのほとんどことが可能となった．光学分割に成功したキラル高は「フラスコの中」であり，電極に接続した回路に次フラーレンを含め，光学活性 st-PMMA／フラーまで至っていない．電極との接続及び集積化は分子

レン包接錯体は新しいキラルナノカーボンマテリア

素子提案当時から続く課題であった．そんな中，彌ルとして位置付けることができる．

田は，安定的に分子と電極を接合し，それを規則的PMMA は安価な合成高分子であり，定規，水槽，に集積化することでグロス抵抗から配線分子の電導照明のカバー，調味料入れなどとして利用されてい度解析が可能 な「分子グリッド配線」を提案し，る．筆者は，そのような汎用高分子であっても，一2011 年にプロジェクトをスタートさせた．筆者は次構造の精密制御を基盤として二次〜高次構造を階

このプロジェクトに参画し，六方格子状に規則配列層的に制御することで，分子包接，サイズ識別，光したナノ電極間を，π 共役系高分子鎖で重合配線す

学活性，光学分割などの分子機能を発現することをることに成功した．

示した．分子を精密に「つなげる」ことで発現する

電極間を重合により高分子鎖で配線する・・・当機能は，その化学構造からだけでは予測できない．

然，通常のマクロな電極を用いては不可能である．

― １２ ―

スカップリング反応に基づいた AB 型フルオレンモノマーの触媒移動型連鎖縮合重合を開始し，成長したポリマー鎖を隣接ナノ中継電極の表面停止剤によって停止させることで行った（図 8 B）．ナノ電極間をドナー性の高分子鎖であるポリフルオレンで配線できていることを SERS 測定ならびに剥離ポリマーの SEC 測定により確認している．作製した「分子グリッド配線基板」は，マクロな電気測定（グロス抵抗測定）により配線分子 1 本の電気伝導度を評価できる回路として機能することが理論的にわかっており，現在，その実証実験を進めている．
4.2

分子傾斜接合金属/有機や p 型/n 型など，異種物質界面の設計は分子回路における要素技術の一つである．シリコン半導体の pn 接合に見られるように，ダイオード性などの機能を発現する異種接合は分子デバイス構築のキーテクノロジーに成り得る．筆者らは，有機半導体高分子の一次構造制御によるキャリア輸送制御について検討している．着目している構造は樹状構造である．樹状構造とは，樹木の枝のように幹から遠ざかるにつれ枝分かれしていく構造であり，単純な一次構造であるが，その始点を決めることで構成ユニットの空間分布に勾配をつくることができ，高次構造制御に直結する．
有機分子中に発生したキャリアの輸送方法として，酸化還元電位の異なるユニットを連結した多段
図 8 （A）金 ナ ノ ロ ッ ド ア レ イ の 外 観 写 真 とSEM 像．ロ ッ ド 高 さ 120 nm，ロ ッ ド 直 径 12nm，ロッド間距離 17 nm，表面密度 1011 個／cm2.
（B）金ナノロッド間の重合配線の模式図．

階電子移動が提案されているが，電位差に相当するエネルギーをロスすることになる．一方，同じレドックス分子ユニットを連結し，ホッピングに基づいて輸送を行う機構ではエネルギーロスはないもの

そこで，ブロックコポリマーの超薄膜が形成するミの，逆移動を抑制することはできない．著者らは，クロ相分離構造をテンプレートとして用いて，金電分子ユニットを樹状に配置して傾斜配列させれば，極がナノスケールで六方格子状に配列した金ナノロ発生したキャリアを電位エネルギーの損失なく，界ッドアレイ電極を作製した（図 8 A）．得られた基面から離れる方向にキャリアを輸送できるのではな

板はナノ構造化金の表面プラズモン共鳴現象のためいかと考えた（図 9）．この樹状構造に基づくエン

赤色の外観を呈する．重合配線は，エチニル基を介トロピー駆動型のキャリア輸送を原理実証するた

して金表面に固定化した開始剤から鈴木−宮浦クロ

め，電子受容体として良く知られているビオローゲ― １３ ―

図 9 D-A 界面における A ユニットの枝分かれ状配置．A2 ユニット上に電荷がある場合，A1 への経路は 1 本であるのに対し，A3 への経路は 2 本あるため，確率的には経路数が多い A3 へ輸送される．
ン（1,1’-二置換-4,4’-ビピリジニウム塩）を樹状に連結し12），その頂点部に電子供与体であるピレンを連結した分子について溶液中でのレーザー励起時間分解分光測定を行った13）．その結果，樹状構造の世代の増加に従い，ビオローゲンユニット間の自己電子交換（self-exchange）によりピレンへの逆電子移動が抑制されることがわかった．第 3 世代のものでは 50 ps 以上の寿命を持つカチオンラジカルの濃度が約 10 倍にもなり，想定した樹状構造によるキャリア輸送が確認できた．

図 10 （a）第 3 世代ビオローゲン樹状配列分子の化学構造．
（b）ω-メルカプトデシル基を頂点部または基底部に導入した第 3 世代ビオローゲン樹状配列分子が形成する SAM の模式図．

次に，樹状配列分子の電極上への集積化について検討した14）．第 3 世代のビオローゲン樹状構造の頂わち，アンカーユニットの導入位置が異なるビオロ点部（A 3）もしくは基底部（B 3）にアンカーユニーゲン樹状配列分子の自己組織化により，金表面上ットとして ω-メルカプトデシル基（（CH2）10-SH）のビオローゲンユニットを分子レベルで精密に 3 次を導入し，溶液中における金表面への吸着挙動を調元配列（＝電極界面に垂直な方向に密度傾斜）する査したところ，構造特異的な自己組織化単分子膜ことに成功した．従来の SAM 研究は，可能な限り（SAM）が得られることがわかった（図 10）．樹状テイルの影響を小さくして緻密な組織化構造の構築という極めて嵩高い構造をテイルに有する A 3 でを目指していたのに対し，本研究は樹状骨格というも単分子膜が得られ，その構造は，ω-メルカプトデ

巨大かつ構造異方性の強いテイルを用いることで接シル部が疎に金表面上に結合し，接合部位から最も合界面の構造制御に成功した例である．現在，これ離れた位置にあるビオローゲンユニットが密に組織ら単分子膜の電子輸送性，修飾電極としての特性評化したものであった．一方，組織化部位が逆転した

価，さらには樹状構造の pn 接合界面への作りこみ

B 3 では最基底部を構成する 8 つのビオローゲンがについて検討している．

最密充填構造をとり，その他のビオローゲンが勾配を持って積み上がったピラミッド型であった．すな― １４ ―

参考文献

5．おわりに

１）Szwarc, M. Nature 1956, 178, 1168.

ゆがんだ歯車では時計は動かない．精巧なネジや歯車をただ寄せ集めても時計にならない．精巧な部品をつくり，それを組み上げるのは「ものづくり」において当たり前のことである．構造制御が確立している生体高分子では，DNA 折り紙などの分子技術が既に「ものづくり」の域に達している（ように見える）．合成高分子では，「分子を自在につなげ

２）Kawauchi, T. ; Kumaki, J. ; Yashima, E. J. Am. Chem.
Soc. 2005, 127, 9950.
３）Kawauchi, T. ; Kumaki, J. ; Yashima, E. J. Am. Chem.
Soc. 2006, 128, 10560.
４）Natta, G. ; Pino, P. ; Corradini, P. ; Danusso, F. ; Mantica, E. ; Mazzanti, G. ; Moraglio, G. J. Am. Chem. Soc.
1955, 77, 1708.
５）Kumaki, J. ; Kawauchi, T. ; Okoshi, K. ; Kusanagi, H. ;
Yashima, E. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 5348.

る」のはまだまだ難しいものの，様々な機能性の構

６）Kawauchi, T. ; Kumaki, J. ; Kitaura, A. ; Okoshi, K. ;

造制御高分子が精密重合を駆使して開発されていKusanagi, H. ; Kobayashi, K. ; Sugai, T. ; Shinohara, H. ;

る．本稿で紹介したのは筆者のこれまでの研究であり，あくまで一例でしかないが，分子をつなげる

Yashima, E. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 515.
７）Qi, S. ; Iida, H. ; Liu, L. ; Irle, S. ; Hu, W. ; Yashima,E. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 1049.

「ものづくり」を感じとっていただければ幸いであ８）Kawauchi, T. ; Kitaura, A. ; Kawauchi, M. ; Takeichi,る．自身の研究を振り返ることができ，このようなT. ; Kumaki, J. ; Iida, H. ; Yashima, E. J. Am. Chem. Soc.

機会を与えて下さった編集委員の先生方に感謝申し上げる．さて，冒頭に返って恐縮だが，ペットボトルを手に持ち，「この研究をしています」は端折りすぎである．とかく説明責任が求められる昨今，専門家ではない人に上手に説明するスキルは必須であろう．学生諸子には是非，自分の研究を家族に説明することにチャレンジして欲しい．
「大学で何してるの？」「別に・・・」ではダメである．翻って我2010, 132, 12191.
９）Okamoto, Y. ; Suzuki, K. ; Ohta, K. ; Hatada, K. ;
Yuki, H. J. Am. Chem. Soc. 1979, 101, 4763.
１０）Kawauchi, T. ; Kitaura, A. ; Kumaki, J. ; Kusanagi, H. ;
Yashima, E. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 11889.
１１）Aviram, A. ; Ratner, M. A. Chem. Phys. Lett. 1974, 29,277
１２）Kawauchi, T. ; Oguchi, Y. ; Sawayama, J. ; Nagai, K. ;
Iyoda, T. Macromolecules 2015, 48, 8090-8097.
１３）Gong, Z. ; Bao, J. ; Nagai, K. ; Iyoda, T. ; Kawauchi,が身であるが，娘がもうすぐ 5 歳．そろそろパパのT. ; Piotrowiak, P. J. Phys. Chem. B 2016, 120, 4286.

仕事に興味を持つだろうか・・・試練の日は近い．

１４）Kawauchi, T. ; Oguchi, Y. ; Nagai, K. ; Iyoda, T. Sci.
Rep. 2015, 5, 11122.

― １５ ―